son élasticité, un système de suspension composé de trois fils se réunissant en haut 

 pour former un anneau auquel on accroche une ampoule de verre servant de flotteur, 

 terminée elle-même d'un côté par un crochet en verre et de l'autre par une pointe 

 (PI. i). En bas, les fils de laiton, d'abord tordus, s'écartent ensuite pour supporter 

 une petite nacelle très légère. Je me suis servi avec avantage, pour la fabriquer, de 

 petites balles en celluloïde coupées par le milieu. 



On place le tout dans un verre rempli d'eau et on ajoute des grains de plomb 

 dans la nacelle jusqu'à ce que le système soit en flottaison parfaite, c'est-à-dire que la 

 pointe supérieure de l'ampoule affleure la surface du liquide sans toutefois que la 

 nacelle lestée touche le fond. On pèse la tare. 



On entoure le morceau de ponce avec les fils métalliques, on plonge de nouveau 

 dans l'eau, on ajoute du plomb dans la nacelle jusqu'à nouvelle flottaison. Comme il 

 se fait une absorption d'eau proportionnelle au temps, surtout au début de l'expé- 

 rience, je n'établis jamais la première flottaison qu'exactement après une demi-heure 

 d'immersion. On pèse le plomb, on retranche le poids de la tare, on ramène à ioo° et 

 l'on a la surcharge ou résistance à l'immersion. 



Pour mesurer le volume apparent V a , on se sert d'un flacon dont le fond a été 

 supprimé en le frottant sur une plaque de fonte avec du grès mouillé. Son goulot 

 est fermé par un bouchon traversé par un tube deux fois recourbé et effilé à son 

 extrémité. Après avoir pesé sec le fragment de ponce dont on veut avoir le volume, 

 on le place dans un vase plein d'eau sous la cloche pneumatique et on fait le vide 

 jusqu'à ce qu'il tombe au fond et soit ainsi convenablement imbibé. On introduit 

 ensuite dans le flacon une rondelle ou une bande de plomb longue et étroite; on 

 remplit d'eau qu'on laisse écouler jusqu'à refus par le tube; on retire la bande de 

 plomb, on en entoure le fragment de ponce afin de l'entraîner au fond au cas où il 

 manifesterait une tendance à remonter. On place le tout dans l'appareil ; une nouvelle 

 quantité d'eau s'écoule; on la recueille dans un vase taré et on la pèse ou, si son 

 volume est trop considérable, on la reçoit dans une éprouvette graduée et on la 

 mesure; elle représente le volume apparent de la ponce. 



Pour avoir la porosité n ou le poids d'eau maximum absorbable par un morceau 

 de ponce, on pèse celui-ci sec, puis on le place dans l'eau sous la cloche pneumatique. 

 De temps en temps on le retire, on l'essuie et on le pèse promptement. On peut avoir 

 avantage à installer le fragment sur deux petits bâtons en croix au-dessus d'un 

 récipient rempli d'eau et à faire ensuite le vide pendant un temps suffisant ; on secoue; 

 le fragment tombe dans l'eau et l'absorbe alors beaucoup plus rapidement. Néanmoins 

 je n'ai jamais pu réussir ainsi à déterminer une porosité d'une manière satisfaisante. 

 On parvient beaucoup plus promptement à obtenir cette valeur en pesant le fragment 

 sec, ce qui fournit le poids P. On mesure son volume apparent V a . On en détache 

 une esquille qu'on introduit dans un tube fin percé qu'on plonge dans de la liqueur 

 d'iodures. On établit par additions d'eau la flottaison parfaite et on prend, à l'aide 

 de la balance de Mohr, la densité de la liqueur qui est exactement la densité réelle S 



